SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1241 



Chauffage simultané du moule et de débris de cylindres de cire (savon 

 de composition variable suivant le fabricant et tenue secrète), dans la 

 même étuve jusqu'à fusion de celle-ci, 120 degrés environ ; jet delà cire 

 dans l'espace annulaire du moule et du noyau; attente de figeage de la 

 cire (délicat) ; enlèvement du noyau, par rotation, dans le sens 

 vertical, nettoyage du noyau, remise du noyau, la petite extrémité en 

 bas, cette fois, dans le moule debout renversé et déjà abrité contre 

 le refroidissement par feutre immédiatement enroulé ; enveloppe- 

 ment complet dans grande épaisseur de feutre, refroidissement 

 lent de plusieurs heures; le moulage en cire se détache de lui- 

 même ou par une légère pression intérieure; sortie du moulage bien 

 verticalement, nettoyage du moule à la benzine et l'on recommence. 

 Les difficultés du procédé consistent un peu dans le centrage, mais 

 surtout dans les déformations du moulage que l'on ne peut écarter qu'en 

 évitant un refroidissement irrégulier et intempestif et par un forçage 

 gradué et modéré du noyau dans le cylindre pendant le refroidissement. 

 On peut donner au moule galvanique une masse plus considérable pour 

 s'opposer au refroidissement, par inclusion dans un gros cylindre 

 métallique d'étain ou de plomb ou de métal d'imprimerie fixe ou mobile ; 

 enveloppement néanmoins dans feutre ou caisse antidéperditrice. 



Moulage des phono grammes par compression et chaleur combinées 

 pour musées phonographiques, etc., 



par M. L. Azoulay. 



Le second procédé de moulage est le suivant. Moule galvanique en 

 cuivre rouge; introduction dans le moule à basse température d'un 

 cylindre raboté, un peu plus étroit et plus court que le moule vierge; 

 introduction dans le cylindre vierge d'un sac cylindrique ou cylindro- 

 conique en caoutchouc ayant les diamètres et la hauteur du cylindre, 

 et muni d'une valve; inclusion du tout dans un étau en tôle et bouton 

 d'acier (tôle de 4-5 millimètres, boulon de 5 millimètres au moins) ; je 

 vous montre ces divers instruments. Mise du tout à l'étuve à air chaud à 

 une température ne dépassant pas 60 degrés pour une cire fondant à 

 120 degrés (optimum entre 50° au plus bas et 58 degrés). Attente de 

 l'équilibre bien certain de température du moule ; introduction 

 d'abord graduelle d'air (chauffé le long du tube d'adduction) par 

 pompe ou compresseur, puis rapide dans le sac de caoutchouc jusqu'à 

 8 atmosphères et au delà. Maintien de cette pression pendant une heure 

 et au delà, et toujours à la température invariable de l'équilibre choisi 

 par expérience sur la cire y la durée de la pression est, dans une certaine 



